gi4 ACADEMIE DES SCIENCES. 



atteinte; en prolongeant donc un peu plus la durée de la chauffe, il pouvait 

 être certain d'avoir opéré la réaction à cette température bien déterminée. 

 Dans ces conditions, jamais il n'a pu obtenir de carbure de calcium; la 

 chaux ne fondait pas et M. Moissan concluait : « Nous reconnaissons par 

 ces nouvelles expériences qu'avant son point de fusion la chaux n'est pas 

 réduite par le charbon. » 



Il nous a semblé intéressant d'entreprendre des recherches analogues 

 sur les carbures de strontium et de baryum qui nous paraissaient se former 

 beaucoup plus facilement au four électrique. Pour pouvoir opérer sur une 

 quantité de matière assez importante, nous avons renoncé à l'emploi du 

 tube de silice et nous nous sommes servi d'un petit four en chaux sem- 

 blable à celui que M. Moissan a employé dans des recherches anté- 

 rieures (' ). Le mélange d'oxyde et de charbon est placé dans un creuset de 

 ^raphite, fermé par un couvercle de même matière et entrant à frottement 

 doux dans un creuset de chaux vive fermé lui-même ; les intervalles pouvant 

 subsister entre les deux parois sont remplis de charbon de sucre pour éviter 

 autant que possible l'action de l'oxygène. Dans ces conditions le creuset 

 de graphite est à peine attaqué et ne brûle que très superficiellement. Nous 

 nous sommes assuré par des expériences préalables que dans ce four, en 

 lo minutes au maximum, le platine était fondu. 



Stronliane. — Le mélange était formé des quantités théoriques de strontiane et de 

 charbon de sucre nécessaires à la formation du carbure, c'est-à-dire io,3 de stron- 

 tiane pour 3,6 de charbon. La strontiane provenait de la calcination du nitrate de 

 strontium au l'ouge; le charbon emplo^'é était du cliarbon de sucre calciné, finement 

 pulvérisé. Nous avons chauffé 5" à 6s de ce mélange pendant 20 minutes à une tempé- 

 rature au moins égale à celle deJa fusion du platine (1770°). Après refroidissement la 

 masse contenue dans le creuset ne présente pas de traces de fusion ; elle est simplement 

 fritée; mise sur la cuve à mercure en contact avec de l'eau, elle produit un dégage- 

 ment gazeux; le gaz brûle avec une flamme fuligineuse ; traité par le chlorure cui- 

 vreux ammoniacal, il est totalement absorbé avec formation d'un précipité rouge 

 brique d'acétylure cuivreux. 



Nous avons donc obtenu du carbure de strontium, puisque nous caractérisons nette- 

 ment l'acétylène comme produit de la décomposition par l'eau des corps chauffés. De 

 plus, l'eau est alcaline et nous y avons caractérisé le strontium. 



Baryte. — La même expérience a été répétée avec un mélange de 7^,7 de baryte 

 provenant de la calcination du nitrate et j?,8 de charbon de sucre. La quantité de mé- 



(') He>ri Moissan, Description d'un nouveau foui' chauffé au moyen du cha- 

 lumeau à oxygène et hydrogène {Ann. Ch. Phys., 7" série, t. XXIV, 1901, 

 p. 289). 



